PENGARUH PENGGUNAAN SERBUK CANGKANG LANGKITANG ( FAUNUS ATER ) SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL

## ARMAN A, SYAFRI WARDI, HERIX SONATA, MUHAMMAD IQBAL
Dosen, Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang 1,2,3
Alumni, Program Studi Teknik Sipil Sarjana, Institut Teknologi Padang 4

## Korespondensi: armanagungarifin@gmail.com
Abstract: Langkitang  shell  is  a  food  waste  that  has  potential  benefits  that  can  be  used  as powder  as  a  mixture  in  the  manufacture  of  pozzolanic  containing  CaCO3  (Calcium Carbonate),  SiO2  (Silicon  Dioxide)  which  these  compounds  are  also  found  in  sand  and cement.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  physical  properties  of  sand  and  the physical  properties  of  langkitang  shell  powder  as  a  constituent  of  normal  concrete,  to  know the effect of using langkitang shell powder as an added ingredient to the concrete mix on the compressive strength of normal concrete, and to know the optimum percentage of langkitang shell as an added material for get the maximum normal compressive strength of concrete. The research method used is the experimental method, the experimental method in this study was carried  out  by  comparing  the  concrete  to  be  tested.  In  this  study,  the  percentage  of  the variation of langkitang powder used was 1%, 2.5%%, and 4%. With the test object in the form of a cube with dimensions of 15 cm x 15 cm x 15 cm, and the planned compressive strength of K-250.  The  results  obtained  from  normal  concrete  with  a  compressive  strength  of  269.46 kg/cm², and the results of the quality of concrete used K-250 which  were tested at the age of 28  days  were  12  samples  and  consisted  of  3  variations,  each  variation  of  3  samples  (1  %, 2.5%,4%  ).  From  the  research,  it  was  obtained  that  the  compressive  strength  of  the  mixed concrete variation of 1% was 323.4 kg/cm², 2.5% was 321.6 kg/cm², and the results of the 4% concrete  compressive  strength  was  254.63  kg/cm².  Researchers  can  conclude  based  on  the results  from  the  laboratory  of  PT.  Jaya  Sentrikon  Indonesia.  The  results  of  the  compressive strength  of  concrete  decreased  in  the  4%  variation  mixture,  namely  254.63  kg/cm²,  and  the highest  concrete  compressive  strength  at  1%  was  323.4  kg/cm².  It  can  be  concluded  in  this study  that  the  more  substances  mixed  with  langkitang  shell  powder  are  used,  the  lower  the value of the compressive strength of the resulting concrete.
Keywords: Langkitang  Shell,  Sikacim  Concrete  Additive,  Compressive  Strength,  Normal Concrete.
Abstrak : Cangkang langkitang merupakan limbah makanan yang mempunyai potensimanfaat yang bisa dijadikan serbuk sebagai campuran pada pembuatan beton  yangbersifat pozzolanik mengandung  CaCO3  (  Kalsium  Karbonat  ),  SiO2  (  Silicon  Dioxide  )yang  mana  senyawa  ini juga terdapat pada pasir dan  semen.  Adapun  tujuan dari penelitian ini  yaitu Mengetahui  sifat fisik  pasir  dan  sifat  fisik  serbuk  cangkanglangkitang  sebagai  bahan  penyusun  beton  normal, Mengetahui  pengaruh  penggunaanserbuk  cangkang  langkitang  sebagai  bahan  tambah campuran  adukan  beton    terhadapkuat  tekan  beton  normal,  dan  Mengetahui  persentase optimum cangkang langkitangsebagai bahan tambah untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton normal  yangmaksimum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen, metodeeksperimen  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  beton  yang akandi uji. Pada penelitian ini persentase variasi serbuk langkitang yang digunakan yaitu 1%, 2,5%%, dan 4%. Dengan benda uji  yang berbentuk kubus berdimensi 15 cm x 15cm x15cm, serta  kuat  tekan  yang  direncankan  K-250.  Didapatkan  hasil  dari  beton  normaldengan  kuat tekan sebesar 269,46 kg/cm², dan hasil mutu beton yang di pakai K-250yang diuji pada umur 28  hari  sebanyak  12  sampel  dan  terdiri  dari  3  variasi,  masing-masing  variasi  sebanyak  3 sampel  (1%,2,5%,4%). Dari penelitian diperoleh  nilai  kuat tekan beton variasi campuran  1% yaitu  323,4  kg/cm²,  2,5%  yaitu  321,6  kg/cm²,  dan  hasil  kuat  tekan  beton  variasi  4%  yaitu 254,63  kg/cm².  Dapat  peneliti  simpulkan  berdasarkan  hasil  dari  laboratorium  PT.  Jaya Sentrikon Indonesia. Hasil kuat tekan beton mengalami penurunan pada campuran variasi 4% yaitu 254,63 kg/cm², dan kuat tekan beton tertinggi pada  persentase 1% 323,4 kg/cm². Dapat
diambil kesimpulan pada penelitian ini  yaitu  semakin banyak zat campuran serbuk cangkang langkitang yang dipakai, semakin turun nilai kuat tekan beton yang di hasilkan.
Kata kunci : Cangkang Langkitang, Sikacim Concrete Additive, Kuat Tekan, Beton Normal

## A.Pendahuluan
Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menimbulkan peningkatan dalam berbagai sektor  kehidupan  manusia,  salah  satu  sektor  yang  berkembang  adalah  pembangunan infrastruktur  untuk  menunjang  kemajuan  daerah.  Pembangunan  infrastruktur  terdiri  dari bangunan gedung, perumahan, sarana dan prasarana jalan, jembatan, serta bangunan perairan baik  yang  berskala  besar  maupun  yang  berskala  kecil.  Akan  tetapi  keadaan  ini  juga menimbulkan permasalahan baru, yakni meningkatnya permintaan akan bahan baku bangunan salah satu bahan baku bangunan yang sering dipakai yaitu beton.
Beton  merupakan  suatu  bahan  bangunan  yang  banyak  digunakan  pada  pembangunan sekarang  ini,  beton  terbuat  dari  campuran  antara  semen  portland  atau  semen  hidraulik  yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan massa padat ( SNI 7656 – 12 ). Dengan banyaknya permintaan dan sudah menjadi bahan baku yang umum  digunakan.  Maka,  perlu  adanya  inovasi  dalam  pembuatan  beton  agar  kualitas  beton selalu  tetap  baik  dari  segi  kekuatannya.  Salah  satu  cara  menciptakan  inovasi-inovasi  dalam teknologi beton adalah dengan cara memberi bahan tambah pada komponen bahan pembuatan beton tersebut.
Bahan  tambah  digunakan  untuk  memperbaiki  kualitas  beton  terutama  kekuatannya, bahan tambah yang digunakan berupa bahan alami maupun kimia. Bahan tambah yang bersifat pozzolanik  dapat  meningkatkan  performa  kekuatan  beton  (  nugraha,  2007  ).  Fungsi  lain  dari bahan  tambah  adalah  untuk  mengubah  sifat-sifat  beton  agar  lebih  cocok      untuk      pekerjaan tertentu,  misalnya  agar  beton  lebih      mudah      dikerjakan  pengerasan  lebih  cepat  untuk menghemat biaya ataupun tujuan lain.
Cangkang  langkitang  adalah    hewan  air  yang  termasuk  bertubuh  lunak  (  mollusca  ). Semua  jenis  kerang-kerangan  memilik  sepasang  cangkang  yang  biasanya  simetri  yang terhubung  dengan  ligamennya.  (  wikipedia.org  ).  Menurut  wahju  (  2004  ),  cangkang  kerang mengandung  kalsium  sebesar  37%39%,  selain  itu  cangkang  kerang  juga  memiliki    SiO2 sekitar  0,82%  dan  pada  cangkang  kerang    mengandung  zat  kalsium  oksida  (  CaO  )  sebesar 53,03%.  Kandungan  senyawa  kimia  SiO2  di  dalam  kulit  kerang,  yang  mana  kandungan senyawa  tersebut  sama  halnya  dengan  pasir,  sehingga  di  dalam  pembuatan  beton  nantinnya tidak  banyak  menggunakan  pasir.  Maka  disini  penulis  berinovasi  untuk  menjadikannya sebagai salah satu alternatif bahan tambah campuran adukan beton terhadap kuat tekan beton yang  dibuat,  cangkang  langkitang  memiliki  tekstur  yang  keras  sehingga  kemungkinan  dapat digunakan  sebagai  pengganti  agregat  halus  dan  memiliki  sifat  yang  mendukung  dan mempunyai berat yang  ringan dan tidak mudah rapuh.
Sikacim  Concrete  Additive  berfungsi  sebagai  bahan  campuran  adukan  beton  untuk mengurangi keropos, memudahkan pengecoran dan mempercepat pengerasan beton ( kekuatan awal beton ), dengan mengurangi pemakaian air sampai 15%, ( Catalog produk sika, 2012 ).
Cangkang  langkitang  digunakan  sebagai  bahan  tambah  adukan  beton  dengan  cara ditumbuk hingga lolos saringan no. 4, sehingga menjadi aggregat halus untuk mengisi rongga -  rongga  terkecil,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  cangkang  langkitang sebagai bahan tambah adukan beton terhadap  kuat tekan beton normal

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  eksperimen  yang  dilaksanakan  di  laboratorium  teknik  sipil  Institut Teknologi  Padang  (ITP)  dan  Laboratorium  PT.  Jaya  Sentrikom  Indonesia  Sumatera.  Objek pada  penelitian  ini  adalah  penggunaan  pasir  dari  Lubuk  Alung  dan  penambahan  cangkang langkitang  sebagai  bahan  penambah,  serta  penambahan  cairan  additive  terhadap  kuat  tekan beton normal.
Penelitian diawali dengan pengujian agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus yang digunakan  adalah pasir dan agregat kasar yang digunakan adalah koral). Pengujian sifat fisik yang dilakukan pada agregat , yaitu:
1. Pemeriksaan gradasi agregat (agregat halus dan kasar)
2. Pemeriksaan kotoran organic (agregat halus)
3. Pemeriksaan passing no.200 (agregat halus & kasar)
4. Pemeriksaan berat isi agregat (agregat halus & kasar)
5. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat (agregat halus dan kasar)
6. Pemeriksaan keausan agregat (agregat kasar)
Kemudian, rancangan campuran beton ( mix Design ) menggunakan standar perencanaan campuran beton yang mengacu pada Standar SNI 7656  - 2012. Setelah merancang campuran beton, maka dilakukan pembuatan benda uji untuk pengujian kuat tekan.
Pembuatan benda uji yang akan digunakan berbentuk kubus ukuran 150 x 150 x 150 mm. sebanyak tiga (3) benda uji tiap variasi campuran yang berbeda dengan umur beton 3 hari dan 28 hari seperti yang diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Benda Uji Variasi Campuran Beton Jumla h Beton normal 3 Cangkang Langkitang 1% dan Sikacim Concrete Additive 0,7% 3 Cangkang Langkitang 2,5% dan Sikacim Concrete Additive 0,7% 3 Cangkang Langkitang 4% dan Sikacim Concrete   Additive 0,7% 3
Pada saat umur beton mencapai 3 hari dan pada umur rencana beton 28 hari), dilakukan pengujian  kuat  tekan  beton  dengan Universal  Testing  Machine (UTM).  Analisis  data dilakukan berdasarkan data hasil uji kuat tekan yang diperoleh.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Halus
Dari  hasil  pengujian  agregat  halus  yang  telah  dilakukan  dapat  dilihat  bahwa  material agregat halus Lubuk Alung di penelitian ini memenuhi spesifikasi gradasi sesuai standar SNI ASTM C 136-2012, masuk pada zona II (pasir kasar), dan untuk cangkang langkitang masuk pada zona III (pasir halus), berdasarkan hasil berat tertahan kumulatif sebesar 484.5 sehingga didapat  nilai  modulus  kehalusan  halus  butir  sebesar  2,62  dan  untuk  cangkang  langkitang diperoleh  berat  tertahan  kumulatif  sebesar  443,5  sehingga  didapat  nilai  modulus  kehalusan halus butir sebesar 3,39.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kotoran organik didapat warna yang sesuai dengan warna  No.  3  pada  tintometer.  Warna  tersebut  menjelaskan  bahwa  kadar  organik  yang terkandung pada pasir masih berada dibawah batas maksimum ( ASTM C 136-2012 ).
Hasil  pemeriksaan  bahan  dapat  diterangkan  bahwa  persentase  bahan  yang terdapat pada  agregat  halus  yang  lolos  saringan  No.  200  sebesar  3,09  %.  Agregat  halus  memiliki kandungan  lumpur  dibawah  batas  maksimum  5  % (SNI ASTM C 117 : 2012).
Berdasarkan  hasil  pengujian  berat  isi  agregat  halus  diperoleh  berat  isi  agregat  halus sebesar 1,55 gr/cm 3 pasir, 1,47% cangkang langkitang. Hasil ini menunjukan bahwa pasir yang akan  digunakan  tersebut  memenuhi  standar  SNI  7656  -  2012  dengan  standard  minimal  1,2 gr/cm 3 .
Hasil pengujian berat jenis agregat halus, menunjukkan nilai berat  jenis kering  sebesar 2,50 gr/cm3 dan penyerapan air 2,42 % untuk pasir dan untuk cangkang langkitang diperoleh nilai berat jenis kering sebesar 2,50 gr/cm3 dan penyerapan air 2,09%. Nilai ini sesuai dengan ASTM C 136-06 dengan standar berat jenis minimal 2,3 gr/cm3 dan penyerapan air maksimal 5%.

## Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Kasar
Berdasarkan  hasil  dari  pemeriksaan  koral  Batang  Kuranji,  diperoleh  bahwa  material agregat  kasar  yang  digunakan  di  penelitian  ini  memenuhi  spesifikasi  dengan  FM  =  7,2 spesifikasi gradasi masuk pada ukuran butiran max 40 mm (SNI ASTM C 136-2012).
Dari hasil pemeriksaan persentase bahan yang terdapat pada agregat kasar yang lolos saringan  No.  200  sebesar  0,84  %  .Berarti  aggregat  kasar  memiliki  kandungan  lumpur  yang memenuhi spesfikasi yaitu dibawah batas maksimum 1 % (SNI ASTM C-2012),
Dari hasil pengujian diperoleh berat isi koral Batang Kuranji sebesar 1,49 gr/cm 3 . Hasil ini  menunjukan  bahwa  koral  yang  akan  digunakan  tersebut  memenuhi  standar  SNI  7656  – 2012 dengan standar minimal 1,2 gr/cm 3 .
Hasil pengujian berat jenis agregat kasar, menunjukkan nilai berat  jenis kering  sebesar 2,64  gr/cm3  dan  penyerapan  air  2,32  %  Nilai  ini  sesuai  dengan  SK-SNI-M-1989-F  dengan standar berat jenis minimal 2,3 gr/cm3 dan penyerapan air maksimal 5%.
Hasil pemeriksaan keausan koral Batang Kuranji dengan mesin Los Angeles, diperoleh nilai keausan dari koral adalah 22,2 %. Berarti nilai keausan agregat memenuhi standar batas max yang diizinkan = Max. 27% - 30% ( ASTM C 136- 06.

## Rancangan Campuran Beton (Mix Design)
Dari  hasil  pengujian  material  dasar  pembentuk  beton,  dihitung  perencanaan  campuran beton.  Pada  penelitian  ini  dipakai  metoda  SNI  7656-2012  (  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal ) mengingat standar ini dalam aplikasi dilapangan banyak dipakai.
Data Pemeriksaan dan Hitungan :
a. Kuat tekan beton yang disyaratkan 250 Kg/cm 2
b. Jenis semen PCC
c. Slump lapangan direncanakan 25-75 mm
d. Ukuran maksimum agregat kasar 40 mm
e. Mengunakan agregat halus alami dan agregat kasar (Koral)
f. Agregat halus alami zona II (Pasir Kasar)
Dari  hasil  perencanaan  campuran  beton,  maka  diperoleh  hasil  akhir  untuk  komposisi campuran  beton/m³  untuk  benda  uji  tanpa penambahan  serbuk  cangkang  langkitang  dan  zat aditif, diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Job Mix Beton K-250 ( Tanpa Serbuk Cangkang Langkitang )
No.  Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 3,75 kg 2 Air 1,90 liter 3 Pasir 8,34 kg 4 Koral 9,86 kg
Untuk  komposisi  campuran  beton/  m³  untuk  benda  uji  dengan  penambahan  cangkang langkitang  dan  zat additive  sikacim  concrete  additive ,  dihitung  berdasarkan  persentase cangkang  langkitang  dan  zat  additive, kemudian  dikali  dengan  berat  pasir.  Hasil perencanaan komposisi  campuran  beton/m³  untuk  benda  uji  dengan  penambahan  cangkang  langkitang 1%, 2,5 % dan 4% dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5.
Tabel 3. Job Mix Beton K-250 dengan penambahan serbuk cangkang langkitang 1% dan 0,7% sikacim concrete additive / m³
No.  Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 3,75 kg
2 Air 1,90 liter 3 Pasir 8,34 kg 4 Koral 9,86 kg 5 Serbuk Langkitang 1% 0,28 kg
Tabel 4. Job Mix Beton K-250 dengan penambahan serbuk cangkang langkitang 2,5% dan 0,7% sikacim concrete additive / m³ No.  Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 3,75 kg 2 Air 1,90 liter 3 Pasir 8,34 kg 4 Koral 9,86 kg 5 Serbuk Langkitang 2,5% 0,713 kg
Tabel 5. Job Mix Beton K-250 dengan penambahan serbuk cangkang langkitang 4% dan 0,7% sikacim concrete additive / m³ No.  Komposisi bahan /M 3 Berat Satuan 1 Semen 3,75 kg 2 Air 1,90 liter 3 Pasir 8,34 kg 4 Koral 9,86 kg 5 Serbuk Langkitang 4% 1,13 kg

## Pembuatan Benda Uji dan Tes Slump
Setelah rancangan campuran beton selesai di buat, maka dilakukan pembuatan benda uji berdasarkan  rancangan  campuran  tersebut.  Hasil pengujian  slump  beton  diperlihatkan  pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai Slump benda uji beton No.  Variasi Nilai Slump Satuan 1 Beton Normal 3,50 cm
2 1% Cangkang Langkitang, 0,7% Sikacim Concrete Additive 2,75 cm 3 2,5% Cangkang Langkitang, 0,7% Sikacim Concrete Additive 2,75 cm 4 4% Cangkang Langkitang, 0,7% Sikacim Concrete Additive 3,50 cm
Hasil  ini  menunjukan  nilai slump yang  didapat  memenuhi  spesifikasi  untuk  adukan beton pada penelitian dengan standar 25-75 mm.

## Nilai Kuat Tekan Beton
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  yang  dilakukan  di  laboratorium dengan  rencana K-250 didapatkan nilai kuat tekan beton seperti yang ditunjukan oleh tabel 7.
Tabel 7. Hasil pengujian beton umur 28 hari
Sampel Beton 28 Hari Nomor Sampel Berat Benda Uji (kg) Gaya Tekan ( ton ) Kuat Tekan (kg/cm²) Kuat Tekan Rata-
Rata (kg/cm²) Beton Normal
1 2 3 7,845 7,644 7,856 61,9 60,6 54,4 275,1 269,3 264 269,46 1% Serbuk Cangkang Langkitang, 0,7 % Sikacim Concrete Additive
1 2 3 7,890 7,780 8,125 71,8 74,0 72,7 319,1 328 323,1 323,4 2,5% Serbuk Cangkang Langkitang, 0,7% Sikacim Concrete Additive
1 2 3 7,828 8,080 7,794 72,0 71,7 73,4 320 318,6 326,2 321,6 4% Serbuk Cangkang Langkitang, 0,7% Sikacim Concrete Additive
1 2 3 7,760 7,891 7,566 54,1 55,2 62,6 240,4 245,3 278,2 254,63
Dari tabel 7 dan dapat dilihat nilai rata-rata kuat tekan beton dengan penggunaan serbuk cangkang  langkitang  dengan  variasi  0%,  1%,  2,5%  dan  4% sebagai  bahan  penambah  adukan beton dengan umur pengujian selama 28 hari
D . Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  mengkaji  pengaruh  penggunaan  serbuk  cangkang langkitang  terhadap  kuat  tekan  beton  normal,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  : Tinjauan analisa penelitian ini adalah kuat tekan, dengan benda uji kubus beton 15cm x 15cm x15cm  di  dapat  hasil  dari  beton  normal  dengan  kuat  tekan  sebesar  269,46  kg/cm²,  dan  hasil mutu beton yang di pakai K-250 yang diuji pada umur 28 hari sebanyak 12 sampel dan terdiri dari  3  variasi,  masing-masing  variasi  sebanyak  3  sampel  (  1%,  2,5%,4%  ).  Dari  penelitian diperoleh  nilai  kuat  tekan  beton  variasi  campuran  1%  yaitu  323,4  kg/cm²,  2,5%  yaitu  321,6 kg/cm²,  dan  hasil  kuat  tekan  beton  variasi  4%  yaitu  254,63  kg/cm².  Dapat  disimpulkan berdasarkan  hasil  dari  laboratorium  PT.  Jaya  Sentrikon  Indonesia.  Hasil  kuat  tekan  beton mengalami  penurunan  pada  campuran  variasi  4%  yaitu  254,63  kg/cm²,  dan  kuat  tekan  beton tertinggi pada persentase 1% 323,4 kg/cm². Dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini yaitu semakin banyak campuran serbuk cangkang langkitang yang di pakai, semakin turun nilai kuat tekan  beton  yang  di  hasilkan.  Karena  terlalu  banyaknya  butiran-butiran  halus  yang  terdapat pada  cangkang  langkitang  yang  akan  mempengaruhi  kualitas  beton.  Sedangkan  untuk  nilai kuat  tekan  yang  tertinggi  di  sebabkan  oleh  penggunaan  serbuk  cangkang  langkitang  yang hanya  sedikit  dan  juga  pemakaian  cairan  Sikacim  Concrete  Additive  yang  berfungsi  sebagai bahan untuk mempercepat pengerasan beton.

## Daftar Pustaka
Adman,  A.  2019.  Pengaruh  Penambahan  Cangkang  Kemiri  dan  sikacim  concrete  additive Terhadap Kuat Tekan Beton Normal, ITP
Andyni,  A.A.  2013.  Pemanfaatan  Limbah  Cangkang  Pensi  Sebagai  Pengganti  Agregat  Halus Dan Agregat Kasar Pada Percobaan Pembuatan Beton Ringan
Arman, A. 2017. Kajian Kuat Tekan Beton Dengan Perbandingan Volume Dan Perbandingan Berat Untuk Beton Normal Menggunakan Agregat Alami.
Ayu,  S.  2020.  Pengaruh  Penggunaan  Serbuk  Cangkang  Pensi  Sebagai  Bahan  Tambah Terhadap Kuat Tekan Beton Normal, Tugas Akhir, ITP
Dewi, M.S. Mahyudin, A., 2018. Analisis Sifat Fisis Dan Ketahanan Atas Natrium Sulfat
Paving  Block  Dengan  Variasi  Serbuk  Cangkang  Langkitang  (Faunus  Ater)  Dan Penambahan Serat Ijuk (Arrenge Pinnata).
Fitriani,  S.  2018.  Pengaruh  Penggunaan  Cangkang  Pensi  Sebagai  Agregat  KasarTerhadap Kuat Tekan Beton Normal.
Jamal, M., Widiastuti. M. Anugrah A.T . Nov. 2017. Pengaruh penggunaan sikacim concrete additive  terhadapkuat  tekan  beton  dengan  menggunakan  agregat  kasar  bengalon  dan agregat halus pasir mahakam.
Kurniawan,  (  2020  ).  Pengaruh  Serbuk  Cangkang  Kerang  Sebagai  Material  Tambahan  Pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton.
Maulana,  T.  2019.  Pengaruh  Penggunaan  Serbuk  Cangkang  Pensi  Sebagai  BahanTambah Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Normal,  Tugas  Akhir,  ITP.  Mulyati,  2015.  Pengaruh Pengunaan Serbuk Cangkang Lokan Sebagai
Pengganti Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton Normal Mulyono, T. 2005. Faktor yang dapat mempengaruhi mutu beton. PURNOMO,  (2019).  Efektivitas  kalsium  oksida  (cao)  dari  abu  cangkang  kerang  sumpil (faunus ater) sebagai bahan pencampur terhadap uji kuat tekan danuji kuat lentur beton. Putra, W. 2018. Sikacim concrete addtivie,
<URL:http://www.ptwpu.com/wpcproduct/sikacim-concrete-
additive.html>PBI, 1971. Pengujian benda uji kubus baja.
SK  SNI  S-18-1990-03,  1990.  Spesifikasi  Tambahan  Untuk  Beton.  SNI  03-1972-1990,  1990. Metode Pengujian Slump Beton Semen Portland.
SNI 03-1972-1990, 1990. Metode Pengujian Slump.
SNI  03-1974-1990,  1990.  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton.  SNI  03-2834-2000,  2000. Tata Cara Pembuatan Rencana Beton Normal.
SNI 03-2847-2002, 2002. Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
SNI 03-3449-1994, 1994. Rancangan campuran Beton. SNI 03-4817-1998, 1998. Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton, SNI-15-2049-1994.. Spesifikasi pemakaian semen. Suwignyo Sugiarti, dkk. 2005. Avertebrata Air Jilid 1. Jakarta: Penerbit Swadaya. Tandean, E. 2018. Pengaruh Penggunaan Zat Epoxy Terhadap Beton Normal Dengan Bahan Tambah Kaca Sebagai Substitusi Agregat Halus Tjokrodimuljo, 2004. Konsep Dasar Perencanaan Konstruksi Tahan Gempa. Wahyudi, 1999. Pengujian kuat tekan beton.
Yulius,  E.  2014.  Pengaruh  Penambahan  Tumbukan  Kulit  Kerang  Jenis  Anadara  Granosa
Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton K-225
Zuraidah,  2015.  Limbah  Cangkang  Kerang  Sebagai  Subtitusi  Agregat  Kasar  Pada  Campuran
Beton